108 C. W. Carstens. 



Aflgølingen, og derhos kun bemærke, at denne Svinden ikke 

 er knyttet til den egentlige Stivningsakt, til selve Overgan- 

 gen fra flydende til fast Tilstand, men at den vedvarer under 

 hele Afkjølingen, altsaa baade før og efter dette Övergångs- 

 stadium, der synes at medføre forskjelligartede Volumforan- 

 dringer for forskjellige Stoffe, og at Svindingen ingenlunde 

 skrider jevnt fremad med Temperaturens Synken. Følgen 

 heraf er, at, naar en større Mængde Staal støbes i en Form, 

 og det y dre Skikt, som almindelig, af kjøles hurtigst, og 

 Afkjølingen derefter skrider fremad Lag for Lag indover 

 mod Centrum, saa vil der indtræde en stærk Spænding i 

 Massen, fordi de enkelte Partier afkjøles med forskjeUig 

 Hastighed og saaledes ogsaa svinde uUge, medens Sammen- 

 hængen mellem dem naturligvis fremdeles vedbliver; der 

 vil efter de forskjellige ydre Omstændigheder indtræde en 

 Kompression eller en Tension, i det forehggende Tilfælde 

 det sidste for de indre Partiers Vedkommende. Tensioner 

 af et andet Slags faar man videre, naar Støbestykket har 

 store og pludselige Overgange i Dimensioner, hvilket derfor 

 omhyggelig maa undgaaes ved enhver støbt Kanon. (Cfr. 

 Mallets saakaldte Svaghedsplancr, hvor man visselig maa 

 kunne nøie sig med at søge Forklaringen af den stedfin- 

 dende Sva'kkelse i de ved IMetallets ulige Svinden frem- 

 kaldte Tensioner, uden at behøve at ty til en saadah For- 

 klaringsmaade, som Mallet opstiller). 



Da saaledes Gjenstandens ydre Begrændsning vil være 

 afsluttet og bestemt paa et tidligere Stadium af Massens Af- 

 kj(ding, medens Staalet i det Indre af lUokken endnu vil 

 være fuldkommen flydende, og da nu Metallets Svinden er 

 en Volumforringelse, der er saameget stan'kere, jo langsom- 

 mere Afkjølingen sker, aUsaa st<nst for de centrale Viw- 

 tier af en massiv lîlok, saa vil den indre flvdende Kjermî 



